情報通信

大容量伝送に適した低ロス低非線形
純シリカコアファイバ
山

本

義

＊

典 ・平

野

正

晃・佐々木

隆

Low-Loss and Low-Nonlinearity Pure-Silica-Core Fibers for Large Capacity Transmissions ─ by Yoshinori
Yamamoto, Masaaki Hirano and Takashi Sasaki ─ To keep up with the exponential growth of demand forbroadband Internet traffic, large capacity transmission systems with digital coherent technologies have started
operation recently. The major challenge in such systems is to improve optical signal-to-noise ratio (OSNR). Although
there would be several techniques to improve the OSNR, the use of low-loss and low-nonlinearity fibers would be oneof the most straightforward and effective solutions.
In this paper, we present newly-developed low-loss and low-nonlinearity pure-silica-core fibers (PSCFs) for bothsubmarine and terrestrial long-haul transmission systems. Considering the fiber characteristics, Z-PLUS Fiber® LL
with a loss of 0.162 dB/km and Z++ with a large effective area (Aeff) of 130 µm2 are best suited for large-capacity
and ultra-long-haul submarine systems, as they will improve the OSNR by about 3 dB compared to the standard
single mode fiber (SSMF). Meanwhile, PureAdvance®-80 and PureAdvance®-110 with a loss of 0.17 dB/km and an
Aeff of 80 and 110 µm2 respectively are most advantageous for long-haul terrestrial systems due to their capabilities
of long span length or long transmission reach compared to the SSMF.
Keywords: pure-silica-core fiber, low loss, large effective area

1.

緒

言

スマートフォンなどの爆発的な普及に伴って今後も増加

本稿では、大容量伝送における光ファイバへの要求が既し続けるインターネットトラフィックを支えるため、光通に低ロス・低非線形性に変貌しつつあることを示した後、信システムにはさらなる大容量化が求められている。多値

ロス、非線形性をさらに低減した PSCF として、低ロス変調技術を含むデジタルコヒーレント通信技術は容量拡大

Z-PLUS Fiber®および Z++ を紹介する。また、陸上幹線のための有効な手段であるが、光ファイバのコアあたりの系 用 PSCF と し て 開 発 し た PureAdvance ® -80 と通信容量を拡大するには、より高い光信号対雑音比（OSNR）

PureAdvance®-110 も紹介する。さらに、これら低ロス低が要求される（1）。このような背景から、OSNR を改善する

非線形 PSCF が OSNR 改善に与えるインパクトを定量的にためのいくつかの手法が提案されているが、その中でも光述べ、中継器間隔、伝送可能距離の延伸といった陸上幹線

ファイバの低ロス化と低非線形化は、最も直接的かつ効果

系システムにおいて期待されるメリットを報告する。

的な OSNR 改善手法の一つと考えられる（2）。
純シリカコアファイバ（PSCF）※1 は、本質的に伝送ロスが低いファイバとして知られており（ 3）、低ロス低非線形

2.

低ロス低非線形ファイバによる OSNR 改善

ファイバとして有望である。当社の PSCF 開発は 1980 年

低ロス低非線形ファイバへの要求が急速に高まる契機と代にまで遡り（ 4）、今日でも最低ロスの世界記録を有するなったのが、近年のデジタルコヒーレント受信技術の急速

PSCF（5）など、継続して開発と提案を行っている（6）〜（9）。実な進展である。従来、光ファイバ中で信号光波形の線形歪際、当社の PSCF 製品 Z Fiber™ および Z-PLUS Fiber®は、を引き起こす波長分散や偏波モード分散は、分散シフト

特に低ロスが求められる海底システムにおいて、長年の供ファイバ（DSF）や非零分散シフトファイバ（NZDSF）、給実績を有している。しかしながら、さらなる大容量伝送

または分散補償ファイバ（DCF）を用いて伝送路中で抑制を実現するためには、PSCF のさらなる低ロス化および低するのが主流であった。しかし、デジタルコヒーレント通

非線形化が強く求められている。また、この動向は海底シ

信では、信号光波形の線形歪は送受信機内のデジタル信号

ステムに限られたものでなく、陸上幹線系システムにおい処理で等化することが可能となった。これにより光ファイても、大容量化のニーズが高まるにつれ、低ロス・低非線

バへの最大の要求は OSNR 改善、すなわち、低ロスと低非形性による OSNR 改善が重要度を増しつつある。

線形性へと大きく変貌した。

2 0 1 3 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 2 号 −（ 69 ）−光ファイバの低ロス化と低非線形化による OSNR 改善の

OFC/NFOEC2012 において報告された大容量（1 チャネ

様子を図 1 に示す。受信端における OSNR は信号光出射パ

ル あ た り の 伝 送 速 度 100Gb/s 超 ）・ 長 距 離 （ 伝 送 距 離

ワーとノイズレベルとの比で表わされるが、光ファイバの1,000km 超）伝送実験に用いられた光ファイバは、全て低低ロス化は、同じ入射光パワーに対して出射光パワーを向

ロス低非線形ファイバであった（10）。

上させることができるため、直接的に OSNR 改善につながる。一方、入射光パワーの上限を制限しているのが、光3.

ファイバ中の非線形効果である。すなわち、高パワーの信号光を伝搬させると、非線形効果の一つである光カー効果

低ロス低非線形 PSCF のファイバ特性
表 1 には、当社の低ロス

3 − 1 低ロス低非線形 PSCF

により、自己位相変調（SPM）、相互位相変調（XPM）、

低非線形 PSCF のラインナップと、波長 1550nm における特四光波混合（FWM）などの非線形現象が生じて信号劣化

性典型値を示す。当社が以前から海底システム用途に製造・を引き起こしてしまう。そのため、光ファイバの非線形性販売してきた Z Fiber™、Z-PLUS Fiber®に加えて、今回を低減して入射光パワーの許容値を増加させることもまた

我々は Z-PLUS Fiber®の伝送ロスをさらに低減した Z-PLUS

OSNR 改善に寄与する。

※2を 130µm2 まで拡
Fiber® LL、および、実効断面積（Aeff）

大して非線形性を大きく低減した Z++ の開発に成功した。

低ロス低非線形ファイバへの期待は、最先端の大容量・長距離伝送技術が議論される学会報告において特に如実にまた、我々は陸上幹線系用途への PSCF 技術の展開を念表れている。光通信関連の最大の国際学会の一つである

頭に、PureAdvance®-80 と PureAdvance®-110 の開発にも成功した。PureAdcance®-80 は、汎用シングルモード
ファイバ（SSMF）の国際標準である ITU-T G.652 に準拠しており、SSMF との互換性を有しながら伝送ロスが低い
メリットを有する。PureAdvance®-110 は Aeff を 110µm2

伝送用ファイバ

送信機に拡大して非線形性も低減しており、より長距離大容量伝受信機送に適したファイバである。

信号光パワー

次節以降に、これら低ロス低非線形ファイバの実現を可

非線形劣化
低非線形性

能にした、低ロス化、低非線形化の技術を紹介する。

低ロス低非線形
ファイバ
標準的な
光ファイバ

3−2

る光ファイバの伝送ロス成分のうち、ガラスの乱雑な構造

低ロスが凍結される際の揺らぎに起因するレイリー散乱損失がそOSNRの約 80 ％を占める。従って、光ファイバの伝送ロスを低減するには、レイリー散乱をいかに低減するかが鍵となる。

ノイズ
距

図1

レイリー散乱は、ガラスへの添加物の組成揺らぎに起因す

離る成分と、ガラスの密度揺らぎに起因する成分からなる。
前者に対しては、信号光パワーの大部分が伝搬するコア部

光ファイバの低ロス化と低非線形化による OSNR 改善効果

表1

用

途

一般に、波長 1550nm におけ

低ロス化技術

当社低ロス低非線形 PSCF の波長 1550nm における特性典型値

汎用（参考）

海

底

陸上幹線系

製品名

PureBandZ Fiber

Z-PLUS FiberZ++ITU-T 勧告

G.652.D

G.654.C

G.654.B

G.654.B

G.652.B

G.654.B

ステップ型

ステップ型

ディプレスト
クラッド型

ディプレスト
クラッド型

ステップ型

ディプレスト
クラッド型

®

™

®

PureAdvance®-80 PureAdvance®-110

GeO2-SiO2

屈折率分布

SiO2

F-SiO2

伝送損失［dB/km］

0.19

0.170

0.168（標準）0.162（LL）

0.162

0.17

0.168

Aeff［µm2］

80

78

112

130

80

110

n2［× 10 m /W］

2.34

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

分散［ps/nm/km］

17

18.5

20.5

20.5

16

20.5

-20

2

−（ 70 ）− 大容量伝送に適した低ロス低非線形純シリカコアファイバ

に添加物を含まない PSCF が低ロス化に最も有利である。

の微小な変形によって生じるものである。我々は、従来よGe 添 加 コ ア を 用 い た SSMF の レ イ リ ー 散 乱 がりもヤング率の低いプライマリ被覆を採用し、被覆のクッ

0.94dB/km/µm 、波長 1550nm における典型的な伝送ロション性を高めることで、マイクロベンド特性の改善を

スが 0.19dB/km であるのに対して、Z-PLUS Fiber のレ図った（8）。図 3 には、マイクロベンドロスの測定結果を示-4®

イリー散乱は 0.84dB/km/µm 、伝送ロスは 0.168dB/km

す。ここで、マイクロベンドロスは巻き張力 80g のワイであった。今回我々はガラス密度揺らぎを低減することにヤーメッシュボビン試験（ 12）により評価した。図 3 より、-4も成功し、量産レベルで伝送ロスを 0.162dB/km（レイリー散乱 0.80dB/km/µm ）まで低減した Z-PLUS Fiber

Aeff の拡大とともにマイクロベンドロスは増大するが、低®

ヤング率プライマリ被覆では、従来被覆に比べてマイクロ

LL の製造も可能とした。図 2 には、Z-PLUS Fiber®の伝送

ベンドロスを大幅に低減できることが分かる。従来被覆を-4

ロススペクトルを示す。

用いた Z-PLUS Fiber®は海底システムで長年の実績がある
が、低ヤング率プライマリ被覆を用いることで、これと同等のマイクロベンド特性を維持したまま Aeff を 130µm2 まで拡大した Z++ の開発に成功している（8）。

SSMF: 0.19dB/km
Z-PLUS Fiber®
標 準：0.168dB/km
低ロス：0.162dB/km

0.4

10

at 1550nm

従来被覆

0.3

0.2

0.1
1300

1350

1400

1450

波

図2

1500

1550

1600

1650

長［nm］

Z-PLUS Fiber®の伝送ロススペクトル

マイクロベンドロス（波長1550nm）［dB/km］

伝送ロス［dB/km］

0.5

Z-PLUS Fiber®

低ヤング率
プライマリ被覆

1

Z++
0.1

0.01

60

80

100

120

140

160

Aeﬀ［µm2］

図33−3

低非線形化技術

光ファイバの非線形性の大

低ヤング率プライマリ被覆および従来被覆を用いたファイバのマイクロベンドロス測定結果

きさを示す非線形係数γ［1/W/km］は、非線形屈折率を
n 2［m 2 /W］、実効断面積を Aeff［ µm 2 ］、波長をλ［nm］として、下式で表わされる。
γ =

2π

λ

n2
Aeff

...............................................（1）

3−4
伝送実験

当社低ロス低非線形 PSCF を用いた長距離大容量
長距離大容量デジタルコヒーレント伝送における、当社低ロス低非線形 PSCF の優れた性能は、多くの従って、非線形性の低減のためには、n2 を低減して非線形システムベンダによって行われた伝送実験を通して実証さの強さそのものを低減すること、および、Aeff を拡大してれている。表 2 には、当社低ロス低非線形 PSCF を用いた伝搬光のパワー密度を低減することが有効である。n2 はコ

最近の長距離大容量デジタルコヒーレント伝送実験の例をアの材料によって決まり、PSCF の n2 は SSMF より約 9 ％示す。商用化が始まった 100Gb/s 偏波多重 QPSK 伝送方低いことが知られている（11）。そのため、PSCF は非線形性（14）式において 7,000km 以上の超長距離伝送に成功した（13）、の低減においても有利と言える。

他、100Gb/s 無中継伝送で最長距離となる 462km 伝送も次に Aeff の拡大であるが、一般に Aeff を拡大すると伝報告されている（15）。また、次世代伝送方式の主流と目され搬光のコアへの閉じ込めが弱くなり、曲げ損失（マクロベ

る偏波多重 16QAM 方式においても、陸上幹線系への適用

ンドロスおよびマイクロベンドロス）の悪化を伴うため、

（17）
や、無中継
可能性を示した距離 1,200km 以上の伝送（16）、

上手く曲げ損失を低く抑える工夫が必要となる。光ファイ伝送での容量・伝送距離の積を更新した例（18）も報告されてバを小径に曲げた時に生じるマクロベンドロスを改善する

いる。さらには、将来の大容量伝送技術として研究が進めため、Z-PLUS Fiber ® 、Z++、PureAdvance ® -110 にはられる superchannel 信号伝送（19）など、いずれも高い伝送

ディプレストクラッド型屈折率分布（6）を採用している。

性能を示す実験において、当社 PSCF が用いられている。

一方のマイクロベンドロスは、ケーブル化時のファイバ

2 0 1 3 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 2 号 −（ 71 ）−

表2

文献

当社低ロス低非線形 PSCF を用いた、最近の長距離大容量
デジタルコヒーレント伝送実験

かる通り、Aeff が大きいほど MFD 不整合による接続損失

使用ファイバ

Z++ では 0.2dB 程度の接続損失が見込まれる。一方、Aeff

実験内容

を 150µm2 以上にまで拡大すると接続損失は 0.3dB を越え（13） Z-PLUS Fiber

155ch × 100Gb/s DP-QPSK
7,200km 伝送

（14）

Z++

11ch × 112Gb/s DP-QPSK
8,500km 伝送

（15）

Z++

4ch × 100Gb/s DP-QPSK
462km 無中継伝送

（16）

Z++

16ch × 224Gb/s DP-16QAM
1,280km 伝送

（17）

Z++

5ch × 448Gb/s dual-carrier DP-16QAM
1,230km 伝送

（18）

Z++

80ch × 224Gb/s DP-16QAM
240km 無中継伝送®

が 大 き く な り 、 PureAdvance ® -110 で は 0.1dB 程 度 、ると推測される。Aeff を過度に拡大するとケーブル化ロス
増や収納部での曲げ損失が懸念されることからも、Aeff は
110 ～ 130µm2 程度が適切と考えられる。

5.

低ロス低非線形 PSCF の推定メリット
5−1

デジタルコヒーレント伝送におOSNR 改善量

ける低ロス低非線形ファイバの性能は、OSNR 改善量として定量的に表すことができる。文献（20）では、ある伝送

1Tb/s-Superchannel（19） Z-PLUS Fiber® （10ch × 120G-DP-QPSK）
10,000km 伝送

シ ス テ ム 、 フ ァ イ バ に お い て 得 ら れ る 最 大 の OSNR
（OSNRmax）が理論的に導出されており、スパン両端でのSSMF との接続損失も考慮に入れると OSNRmax は次式で書き直すことができる。
10
20
log (|D| × L eff) –log (γ × L eff)3322.....................（2）– 3 α L – 3 α sp – 10log (Ns) + C
OSNRmax [dB] =4.

低ロス低非線形 PSCF の融着接続特性
これまでに述べた通り、Aeff の拡大は非線形性を低減する観点から OSNR 改善に有効であるが、その一方で、Aeffが大きいと SSMF とのモードフィールド径（MFD）不整合が大きくなり、SSMF との接続損失が増大してしまう。現実の伝送システムでは、ファイバは伝送路の両端で光増幅器や光伝送機器と接続されるが、ほとんどの場合これら機
器のピグテールには SSMF が用いられる。従って、SSMFとの接続損失が大きすぎると結果的にシステム全体の
OSNR が劣化してしまうため、SSMF との融着接続特性も重要なファイバ特性の一つと言える。
図 4 に は 、 低 ロ ス 低 非 線 形 PSCF と SSMF（ Aeff ＝80µm ）との融着接続損失を示す。丸印とエラーバーは、2一般的な単心融着機で SSMF 用融着条件を用いた実験結果であり、20 回の平均値と最大値、最小値を示す。また、実ここで、D［ps/nm/km］は波長分散、L eff［km］は実効長、

α［dB/km］はファイバロス、L［km］はスパン長（中継器間隔）、 α sp［ dB ／ヵ所］は SSMF との接続損失、N s は中継スパン数、C はファイバに依存しない定数である。（2）
式の右辺第 1 ～ 5 項は順に、大波長分散、低非線形性、低ロス、低接続損失の効果、中継器 ASE ノイズ累積の影響を示す。なお、波長分散は、信号チャンネル間の位相整合を抑制
して非線形劣化を低減する観点から、むしろ大きい方が好ましいと考えられる。（2）式より、伝送距離 1,500km、スパ
ン 長 80km の 伝 送 シ ス テ ム に お け る SSMF（ α ＝0.19dB/km、D ＝ 17ps/nm/km、Aeff ＝ 80µm 2 、n 2 ＝2.34 ×10-20m2/W）に対する OSNR 改善量を、伝送ロスとAeff に対する等高線で示したのが図 5 である。ここでは、線は MFD 不整合を元にした計算結果を示す。図 4 から分

測定

最大

0.3

+4dB

+3dB

Z++
PureAdvance®-110

0.2

計算

平均

+2dB

140

Aeﬀ［µm2］

SSMFとの融着接続損失［dB／1カ所］

160
0.4

最小

Z++
Z-PLUS Fiber®
PureAdvance ®-110

120

Z-PLUS Fiber® LL
100

0.1

Z Fiber®
PureAdvance ®-80

PureAdvance®-80
0

60

80

100

120

140

160

80
0.14

Aeﬀ［µm2 ］

図4

PSCF と SSMF との融着接続損失−（ 72 ）− 大容量伝送に適した低ロス低非線形純シリカコアファイバ

0.15

0.16

0.17

0.18

OSNR
+1dB

0.19

伝送ロス［dB/km］

図5

スパン長 80km における SSMF 対比の OSNR 改善量

分散は 21ps/nm/km、n2 は 2.2 × 10-20m2/W に固定していは、SSMF 対比で 21km、NZDSF 対比では 44km ものスパる。図 5 より、低ロス、大 Aeff の両方が OSNR 改善に有効

ン長延伸が可能であることを示している。

であり、SSMF に対して、Z-PLUS Fiber LL で 2.7dB、同様に図 7 には、100Gb/s 偏波多重 QPSK 信号に対して、®

Z++ で 3.1dB の OSNR 改善が見込まれる。

各ファイバにおいてスパン長を 80km に固定したときの伝

低 ロ ス 低 非 線 形 PSCF に よ る 伝 送 距 離 延 伸 メ

送可能距離を示す。PureAdvance®-110 では、分布ラマン（2）式の OSNRmax は、伝送可能距離と直接関連

増 幅 無 し で 2,600km 以 上 、 分 布 ラ マ ン 増 幅 有 り で付けることができる。すなわち、同じ伝送システムでファ

4,200km 以上の長距離伝送が可能であり、SSMF 対比でイバのみを変更する場合、ファイバの伝送ロス、Aeff、分

1.7 倍、NZDSF 対比で 3.4 倍もの伝送距離延伸が見込まれ

散、SSMF との接続ロスが分かれば、伝送距離の延伸量をる。これらの結果より、PureAdvance®-110 は陸上幹線系

容易に推測することが（2）式より可能となる。そこで、陸システムにおけるスパン長の延伸、伝送距離の延伸に極め

5− 2
リット

上幹線系システムに PureAdvance®-80、-110 を導入したて有望と考えられる。

際のスパン長延伸、伝送距離延伸の効果を（2）式を用いて定量的に見積もった。ここで、陸上伝送路に敷設されるケーブルの単長は一般に数 km であり、現実の陸上伝送路

5,000には多くのケーブル接続点が存在する。従って、陸上シス

分布ラマン増幅

伝送可能距離［km］

テムに対して試算を行う場合には、ケーブル接続による損失増加も考慮に入れる必要がある。例えば文献（21）では、ロスが 20.8dB/79.1km（0.26dB/km）である既設ファイバ伝送路が報告されている。今日の SSMF の典型的なファイバロスは 0.19dB/km であるので、ここでは、いずれのファイバもケーブル敷設後には伝送ロスが +0.07dB/km 増

2,000

1,000

0

図 6 には、SSMF、NZDSF（α＝ 0.20dB/km、D ＝4.0ps/nm/km、Aeff ＝ 70µm 、n2 ＝ 2.36 × 10 m /W）、
-20

2

PureAdvance ® -80、-110 において、100Gb/s 偏波多重
QPSK 信号を 1,500km 伝送させるのに必要なスパン長の

：有り

3,000

加すると仮定して試算を行った。
2

：無し

4,000

図7

SSMF

NZDSF

PureAdvance ® PureAdvance ®
-80
-110

スパン長 80km、100Gb/s 偏波多重 QPSK 信号の伝送可能距離試算結果を示す。ここで、受信 Q 値は 11dB で一定とし、分布ラマン増幅による OSNR 改善量は全ファイバで +2dB
として、分布ラマン増幅有り、無しの両方のケースを試算した。図 6 より、SSMF のスパン長は分布ラマン増幅を用

6.

結

言

いて 98km であるのに対して、PureAdvance -110 では分

デジタルコヒーレント受信技術を用いた大容量伝送シス

布ラマン増幅を用いなくても 102km まで延伸できること

テムに適したファイバとして、当社で開発した低ロス低非が分かる。さらに分布ラマン増幅も併用すれば、スパン長

線形 PSCF を紹介し、その OSNR 改善量を定量的に示した。

を 119km にまで延伸することも可能と見込まれる。これ

さらに、中継器間隔の延伸、伝送可能距離の延伸といった®

期待メリットを紹介した。低ロス低非線形 PSCF は、海底、
陸上幹線系いずれのシステムにおいても今後の長距離大容
量伝送の根幹を支える伝送用ファイバとして最も有望と考

140

えられる。

分布ラマン増幅

スパン長［km］

120

：無し

：有り

100

80

60

40

図6

SSMF

NZDSF

PureAdvance ® PureAdvance ®
-80
-110

100Gb/s 偏波多重 QPSK 信号を 1,500km 伝送させるのに必要なスパン長2 0 1 3 年 1 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 2 号 −（ 73 ）−用 語 集ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※1

PSCF

純シリカ（SiO2）のコアを持つ光ファイバ。クラッドには屈折率を下げるためにフッ素（F）が添加される。信号光
パワーの大部分が伝搬するコアに添加物を含まないことから、GeO2 添加コア、純シリカクラッドを持つ汎用的なシングルモードファイバに比べて、低ロス、低非線形性などの面で優れた性能を持つ。
※2

Aeff

実効断面積。光ファイバ中を伝搬する光パワー分布の拡がりを表すパラメータ。モードフィールド径（MFD）との間に Aeff ＝ kπ（MFD/2）2 の関係がある（k ＝ 0.9 ～ 1.1 ：ファイバ種によって異なる係数）。Aeff が大きいほど伝搬
光のパワー密度を低減し、非線形効果を抑制することがで
きる。

参

考

文

献

（1） D. van den Borne, V. Sleiffer, M. S. Alfiad, S. L. Jansen,“Towards
400G and beyond: how to design the next generation ofultra-high capacity transmission systems,”OECC2011, 7B4_1（July, 2011）（2） Y. Yamamoto, M. Hirano and T. Sasaki,“A New Class of OpticalFiber to Support Large Capacity Transmission,”OFC/NFOEC2011,
OWA6（Mar. 2011）（3） Y. Chigusa, Y. Yamamoto, T. Yokokawa, T. Sasaki, T. Taru, M. Hirano,
M. Kakui, M. Onishi, and E. Sasaoka,“ Low-Loss Pure-SilicaCore Fibers and Their Possible Impact on Transmission
Systems,”J. Lightwave Technol, vol.23, no.11, pp.3541-3550（Nov. 2005）（4） H. Kanamori, H. Yokota, G. Tanaka, M. Watanabe, Y. Ishiguro,
I. Yoshida, T. Kakii, S. Itoh, Y. Asano, and S. Tanaka,“Transmission
Characteristics and Reliability of Pure-Silica-Core Single-ModeFibers,”J. Lightwave Technol., vol.LT-4, no.8 pp.1144-1150（Aug. 1986）（5） K. Nagayama, M. Kakui, M. Matsui, T. Saitoh and Y. Chigusa,“Ultralow-loss（0.1484 dB/km）pure silica core single mode
fibres and extension of transmission distance,”Electron. Lett.,vol.38, no.20, pp.1168-1169（2002）（6） T. Kato, M. Hirano, M. Onishi and M. Nishimura,“ Ultra-low
nonlinearity low-loss pure silica core fibre for long-haul WDM
transmission,”Electron. Lett., vol.35, no.19, pp.1615-1617（Sept. 1999）（7） Y. Yamamoto, T. Sasaki, T. Taru, M. Hirano, S. Ishikawa, M. Onishi,
E. Sasaoka, and Y. Chigusa,“Water-free pure-silica-core fibre andits stability against hydrogen ageing,”Electron. Lett. vol.40,
no.22, pp.1401-1403（Oct. 2004）（11） T. Kato, Y. Suetsugu, and M. Nishimura,“Estimation of nonlinear
refractive index in various silica-based glasses for opticalfibers,”Opt. Lett. vol.20, no.22, pp.279-2281（Nov. 1995）（12） J. F. Libert, J. L. Lang, and L. Chesnoy,“The New 160 Gigabit WDM
Challenge for Submarine Cable Systems,”Proc. IWCS1998, pp.
375-384（Nov. 1998）（13） M. Salsi, H. Mardoyan, P. Tran, C. Koebele, E. G. Charlet, S. Bigo,“155x100Gbit/s coherent PDM-QPSK transmission over 7,200km,”
Proc. ECOC2009, PD2.5（Sept. 2009）（14） V .A. J. M. Sleiffer, D. van den Borne, M. Kuschnerov, V. Veljanovski,
M. Hirano, Y. Yamamoto, T. Sasaki, S. L. Jansen, and H. de Waardt,“A comparison between SSMF and large-Aeff Pure-Silica corefiber for Ultra Long-Haul 100G transmission,”ECOC2011, Mo.2.B.6（Sept. 2011）（15） H. Bissessur, P. Bousselet, D. Mongardien, G. Boissy, J. Lestrade,“4 x 100Gb/s Unrepeatered Transmission over 462km Using
Coherent PDM-QPSK Format and Real-Time Processing,”
ECOC2011, Tu.3.B.3（Sept. 2011）（16） S. Oda, T. Tanimura, T. Hoshida, Y. Akiyama, H. Nakashima, K. Sone,
Y. Aoki, W. Yan, Z. Tao, L. Dou, L. Li, J. C. Rasmussen, Y. Yamamoto,and T. Sasaki,“ Experimental Investigation on Nonlinear
Distortions with Perturbation Back-Propagation Algorithm in
224 Gb/s DP-16QAM Transmission,”OFC/NFOEC2012, OM3A.2（Mar. 2012）（17） V. A. J. M. Sleiffer, D. van den Borne, V. Veljanovski, M. Kuschnerov,
M. Hirano, Y. Yamamoto, T. Sasaki, S. L. Jansen, and H. de Waardt,“Transmission of 448-Gb/s Dual-Carrier POLMUX-16QAM Over
1230 km with 5 Flexi-Grid ROADM Passes,”OFC/NFOEC2012,
OW4C.3（Mar.2012）（18） S. Oda, T. Tanimura, Y. Cao, T. Hoshida, Y. Akiyama, H. Nakashima,
C. Ohshima, K. Sone, Y. Aoki, M. Yan, Z. Tao, J. C. Rasmussen,
Y. Yamamoto, and T. Sasaki,“ 80 × 224 Gb/s UnrepeatedTransmission over 240 km of Large-Aeff Pure Silica Core Fibre
without Remote Optical Pre-amplifier,”ECOC2011, Th.13.C.7（Sept. 2011）（19） E. Torrengo, R. Cigliutti, G. Bosco, G. Gavioli, A. Alaimo, A. Carena,
V. Curri, F. Forghieri, S. Piciaccia, M. Belmonte, A. Brinciotti, A. La
Porta, S. Abrate, P. Poggiolini,“Transoceanic PM-QPSK Terabit
Superchannel Transmission Experiments at Baud-Rate Subcarrier
Spacing,”ECOC2011, We.7.C.2（Sept.2011）（20） M. Hirano, Y. Yamamoto, V.A.J.M. Sleiffer and T. Sasaki,“Analytical
OSNR Formulation Validated with 100G-WDM Experiments andOptimal Subsea Fiber Proposal,”OFC/NFOEC2013, OTu2B.6（Mar. 2013）（21） T. J. Xia, G. A. Wellbrock, Y-K. Huang, E. Ip, M-F. Huang, Y. Shao,
T. Wang, Y. Aono, T. Tajima, S. Murakami, and M. Cvijetic,“Field
Experiment with Mixed Line-Rate Transmission（112-Gb/s, 450Gb/s, and 1.15-Tb/s）over 3,560 km of Installed Fiber Using
Filterless Coherent Receiver and EDFAs Only,”OFC/NFOEC2011,
PDPA3（Mar. 2011）

執筆者 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

山本

義 典＊：光通信研究所

主査

平野

正 晃 ：光通信研究所

主席

佐々木

隆 ：光通信研究所（8） Y. Yamamoto, M. Hirano, K. Kuwahara, and T. Sasaki,“OSNREnhancing Pure-Silica-Core Fiber with Large Effective Area and
Low Attenuation,”OFC/NFOEC2010, OTuI2（Mar. 2010）（9） M. Hirano, Y. Yamamoto, Y. Tamura, T. Haruna and T. Sasaki,“Aeffenlarged Pure-Silica-Core Fiber having Ring-Core Profile,”
OFC/NFOEC2012, OTh4I.2（Mar. 2012）（10） 例 え ば T. Kobayashi, A. Sano, A. Matsuura, Y. Miyamoto and
K. Ishihara,“Nonlinear tolerant long-haul WDM transmission over
1200km using 538Gb/s/ch PDM-64QAM SC-FDM signals withpilot tone,”OFC/NFOEC2012, OM2A.5（Mar.2012）−（ 74 ）− 大容量伝送に適した低ロス低非線形純シリカコアファイバ

グループ長------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＊主執筆者